844 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'eau et des autres liquides nous avons surtout étudié les émulsions de cet 

 amalgame. 



La quanlilé de plaline que doit renfermer Tamalgame pour s'émulsionner peut être 

 assez faible. L'amalgame à 2 pour loo est déjà pâteux, mais il possède encore assez de 

 fluidité pour donner une belle émulsion. Un amalgame à 0,57 pour 100 augmente de 

 cinq fois son volume initial. Si l'on ajoute un volume d'eau inférieur à l'augmentation 

 qui doit se produire, cette eau disparaît complètement. En abaissant progressivement 

 la teneur en plaline, nous avons encore observé un gonflement très net pour un amal- 

 game à o.o38 pour 100. Les émulsions faites avec de l'eau et un amalgame titrant 

 moins de o, i pour 100 de platine, sont toutefois peu stables et le mercure tend à se 

 diviser par une agitation prolongée. 



M. Moissan avait déjà montré que le volume de Témulsion résultant d'une même 

 quantité d'amalgame de platine dépendait de la nature du liquide. Nous avons égale- 

 ment fait varier ce volume en fiiélangeant à l'amalgame de platine d'autres amalgames. 

 L'addition à un amalgame de platine a 0,57 pour 100 de son propre volume d'un amal- 

 game liquide de zinc, de calcium, de plomb ou d'étain, lui fait perdre complètement 

 la propriété de s'émulsionner avec l'eau. Ces amalgames dont nous avons vérifié la so- 

 lubilité dans le mercure interviennent certainement ici en changeant la tension super- 

 ficielle de ce métal. 



Nous avons été conduit à reconnaître dans le cours de ces essais que 

 l'amalgame de platine et les amalgames des métaux de la mine de platine 

 étaient insolubles dans le mercure. Les actions capillaires qui peuvent 

 s'exercer dans ce cas et concourir à la production des émulsions doivent 

 donc s'effectuer entre les différents termes du système eau ou autre liquide, 

 mercure et amalgame de plaline. 



La nalure du liquide, la présence d'un amalgame soluble dans le mercure 

 ont donc une grande influence sur le phénomène. On pouvait espérer y 

 apporter des perturbations du même ordre en modifiant l'état du plaline. 

 L'amalgame préparé avec de la mousse de platine très divisée, obtenue à 

 aussi basse température que possible, donn(? des émulsions très volumi- 

 neuses. Avec une mousse pluft fortement calcinée, cette propriété s'atténue 

 visiblement. Enfin, avec un amalgame préparé avec de la limaille de plaline 

 passée au tamis 80, il ne se produit plus d'émulsion avec l'eau et les diffé- 

 rents liquides, Tamaigame se comporte comme du mercure pur. 



Sur les conseils de M. Lippmann, j'ai repris l'étude de la structure de 

 l'émulsion, en la formant au sein d'une solution chaude de gélatine, soli- 

 difiable par le refroidissement, A cet effet, l'amalgame de plaline à 0,67 

 pour 100 a été agité pendant i5 secondes avec une solution de gélatine 

 à 5 pour 100, qui donne une émulsion ayant sensiblement le même volume 



